SÉANCE DU 2'\ JUILLET I911. 273 



combifciaison pourrait alors plus complètement se séparer des gaz dissous. 

 Un essai préliminaire a montré que l'iode ne donne, par plusieurs subli- 

 mations, qu'une quantité de gaz de o™',45 pour loo^. 



On a alors disposé un appareil entièrement en verre soudé, comprenant une trompe, 

 une jauge, un tube desséchant, un tube à ampoules; une des ampoules contient gs de 

 fil de cuivre de -^ de millimètre; une autre ampoule renferme 3o« d'iode pur et sec. 

 Le vide étant obtenu à o^^joS, on chauffe le cuivre, puis on sublime lentement l'iode, 

 de façon qu'il vienne se combiner au métal, et le transformer en iodure cuivreux 

 sublimable. 



L'iodu ration terminée, on constate qu'il s'est dégagé 22"^"'' de gaz pour looï de 

 métal, soit deu.t fois le volume du cuivre. Ce cuivre n'avait pas été maintenu plusieurs 

 heures dans le vide, avant l'ioduration. Le gaz recueilli représente donc la totalité de 

 ce qui était dissous dans le métal, moins ce qui a pu être retenu par l'iodure cuivreux 

 formé. 



Cet échantillon de cuivre, employé à doser l'oxygène, par absorption 

 sous forme d'iodure cuivreu.x, aurait donné une erreur de 0,002 en 

 volume. 



D'autres essais d'extraction des gaz du cuivre sont basés sur l'oxydation 

 du métal. 



Un appareil complètement en verre comprend une trompe, une jauge, un mano- 

 mètre, un tube desséchant, un tube contenant le cuivre, un autre renfermant du 

 chlorate de potasse pur. 



On commence par faire le vide dans tout l'appareil; on chauffe alors pendant un 

 certain temps le cuivre à 600°, pour extraire une portion des gaz qu'il renferme. On le 

 laisse refroidir. On chauffe le chlorate de potasse, de façon à le fondre, puis à le 

 décomposer en partie, sous basse pression. Cette opération a pour but d'éliminer les 

 gaz dissous dans ce chlorate. On refait ensuite le vide, puis on dégage, de nouveau, 

 du chlorate une certaine quantité d'oxygène, produisant dans l'appareil une pression 

 qu'on détermine. On chauffe alors le cuivre qui absorbe l'oxygène; la pression 

 baisse, passe par un minimum qui correspond à l'absorption de tout l'oxygène, puis 

 cette pression croît très lentement par suite du dégagement des gaz provenant de la 

 portion non oxydée du cuivre. On laisse refroidir le métal et l'on détermine à la jauge 

 la pression du gaz résiduel inabsorbable. On mesure le volume de tout l'appareil pour 

 calculer le volume de ce gaz résiduel. 



Voici les résultats de trois expériences : 



I. Cuivre (c) électrolylique en tournure; poids 9", 01, chauffé à 600°, durant 4''40'", 

 dans le vide, il donne alors o°'"',o6 de gaz par heure. On dégage 89""' d'oxygène en 

 suivant les indications données ci-dessus. Le cuivre chauffé ensuite 5 heures à 45o° 

 donne de l'oxyde cuivreux et la pression mininia indique un volume de gaz résiduels 

 de o'^"'',6. En 5 heures, le cuivre chauffé seul aurait dégagé au plus o'^™°,3; la portion 



